( 558 ) 



fusion. Après altaquc prolongée par l'acide azotique fumant, la matière se 

 désagrège et il reste une poudre cristalline à laquelle on fait subir six 

 traitements au chlorate de potassium et à l'acide azotique monohydraté. 

 On lave à l'eau, puis on sèche. 



» 2° Préparation par dissolution dans le boritre de fer. — Le fer se com- 

 bine au bore avec facilité pour j)roduire des borures définis que nous dé- 

 crirons plus tard. Lorsqu'on ajoute à du fer un excès de bore et de car- 

 bone et que l'on chauffe le tout au four électrique dans les conditions 

 précédentes, il se forme un culot à cassure très brillante. Après attaque 

 par l'eau régale, le métal abandonne un résidu formé presque entièrement 

 de borure de carbone. Les cristaux, dans ce cas, sont mal définis, après 

 six attaques au chlorate de potassium, ils ne renferment plus de graphite 

 et leur analyse conduit à la formule Bo^C. 



)) 3" Préparation par dissolution dans le cuivre et dans V argent. — Le fer 

 dissolvant avec facilité un notable excès de bore, nous avons cherché à 

 employer, dans cette préparation, des métaux qui, au moment où ils se 

 refroidissent, ne forment pas de combinaisons déterminées avec ce métal- 

 loïde. L'argent et surtout le cuivre nous ont fourni les meilleurs résultats. 



)) Le borure de carbone obtenu dans l'argent après attaque de ce métal 

 par l'acide azotique est d'une grande pureté, mais sa cristallisation est con- 

 fuse. Avec le cuivre, on obtient des cristaux brillants d'une grande net- 

 teté. 



)) On prépare un mélange intime de bore et de charbon de sucre comme 

 nous l'avons indiqué précédemment (bore 66, carbone 12) et l'on place i5*^'' 

 de ce mélange dans un creuset de charbon avec iSo^"" de grosse limaille de 

 cuivre bien pur ('). 



» La chauffe dure de six à sept minutes avec un courant de 35o ampères 

 et 70 volts. Quelques instants après, on retire du four un culot malléable 

 qui a conservé l'aspect du cuivre métallique, bien que légèrement noirci à 

 la surface. La fusion se fait très rapidement; il est facile d'obtenir en trois 

 heures la quantité de culots de cuivre nécessaires à la préparation de 

 200^'' environ de borure de' carbone. 



» Une simple attaque par l'acide azotique ordinaire permet d'obtenir le 

 borure très bien cristallisé et ne renfermant plus qu'une petite quantité de 

 graphite. Pour séparer ce dernier corps, on fait subir au mélange six à 



(') Il faut avoir soin que celte limaille de cuivre ne renferme pas de sable qui four- 

 nirait du siliciurede carbone cristallisé. 



